391 ANNAKS 



micos acima niencionados, e iima opcracao muilo facil que 

 permillc obtcr, com pouca dcspcza, quantidadcs considcraveis 

 de silicio da mais bcUa forma. Aquece-se ao rubro um ca- 

 dinho dc barro rcfractario e vcrle-se n'clle iima mislura , 

 feila com cuidado, de 3 partes de fluosilicato de potassa, de 

 1 parte de sodio cortado em pequcnos fragmentos, e de 1 

 parte de zinco em grcnalhas. Uma reaccao muilo fraca acom- 

 panha a reduccao do silicio e scria csla insufficiente para pro- 

 duzir a complola fusao das malerias prescntes. E necessario 

 pois aqucccr o cadinho ao rubro c mauler durante algum 

 tempo esta lemperatura ale sc vGr a escoria completamenle 

 fundida. Nao e necessario clevar a lemperatura ale ao ponlo 

 em que o zinco come^a a vaporisar-se , porque cnlao pode 

 pcrder-se a operagiio. Deixa-se resfriar lentamente, e quan- 

 do a solidificacao esta completa, qucbra-sc o cadinho. Acha- 

 se um bolao de zinco penelrado em toda a sua massa , e 

 principalmente na parte superior, per longas agulhas de si- 

 licio. Sao estas como rosarios de oclaedros regulares, mui- 

 tas vezes cuneiformes, encaixados uns nos oulros parallela- 

 menle no eixo que reune os vertices de dois angulos oppos- 

 tos. Na maior parte dos cryslaes achamos unicamenle o an- 

 gulo de 109",28'. Para os exlrahir bastard dissolver, por 

 meio do acido chlorydrico, o zinco que serve de ganga , e 

 fervel-os depois com o acido azolico. 



« Obtem-se assim mui bellos c volumosos cryslaes de si- 

 licio e em maior quantidade do que por qualquer outro me- 

 thodo. » 



Sc em vez de seguir este methodo de dissolucao se aque- 

 cer zinco ato ao ponlo de se volalilisar completamenle , 

 obler-se-ia, nao o silicio cryslallisado, mas o mesmo corpo 

 fundido. silicio pode fundir-se e moldar-sc , e o sr. De- 

 ville apresenlou, juntameule com a sua Memoria, a Acade- 

 mia das Scicncias do Pan's, pcquenas barras moldadas de si- 

 licio. 



